0. Mügge, Zur Kenntnis der sog. Dinassteine. 



9 



daß die Sprünge und mit ihnen die Ballenstruktur vorüber- 

 gehend völlig verschwinden, gleichzeitig aber auch die Grenzen 

 zum Einbettungsmaterial 1 . Es beruht dies also bloß auf dem 

 Gleichwerden der Brechungsexponenten beider ; dieses Gleich- 

 werden findet natürlich nicht gerade bei der Umwandlungs- 

 temperatur statt, und in der Tat kann man beim weiteren 

 Erhitzen gut beobachten, daß, bei der Umwandlungstemperatur 

 selbst, die Sprünge und Ballenstruktur wieder deutlich ge- 

 worden sind, daß aber jetzt, umgekehrt wie vor dem Gleich- 

 werden, der Brechungsexponent des Einbettungsmittels dea 

 niederen, der Cristobalit den höheren Wert hat. 



Mit dieser Deutung der Schuppen- oder Ziegelstruktur, 

 die also besser „Ballenstruktur" genannt wird, stimmt, daß 

 sie bei aufgewachsenen, also nicht in festem Glas entstandenen 

 Kristallen von San Cristobal weniger ausgeprägt ist und die 

 oben vermerkte Orientierung der konvexen Seiten der Sprung- 

 linien fehlt. Die Umgrenzung der (hier auch größeren) 

 optischen Felder ist öfter geradlinig, nämlich senkrecht zu 

 den Oktaederkanten. Bei wiederholter Umwandlung und 

 Rückumwandlung werden allerdings die Felder kleiner und 

 ihre Grenzlinien unregelmäßiger. 



Umwandlung des Cristobalit. Bei Benutzung 

 des elektischen Gemenges KN0 3 — NaN0 3 als Einbettungs- 

 flüssigkeit der Schliffe konnte festgestellt werden, daß die 

 Umwandlung des mimetischen in den regulären Cristobalit 

 dicht oberhalb 218° beginnt, aber nicht für alle optischen 

 Felder einer Zelle gleichzeitig; auch werden durchaus nicht 

 alle Felder sofort isotrop , manche ändern vielmehr erst (ruck- 

 weise) ihre optische Orientierung. Bei vorsichtiger Wärme- 

 zufuhr lassen sich doppelbrechende und isotrope Teilchen 

 beliebig lange nebeneinander beobachten und zwar in allen 

 Zellen des Gesichtsfeldes, namentlich auch so, daß ein einzelnem 

 doppelbrechendes Feld weit und breit von schon isotropen 

 umgeben ist und so, daß erst weitere Temperaturerhöhung 



1 Anscheinend ein Gemisch von Canadabalsam und Kolophonium vom 

 Brechungsexponenten 1,540 (Na) bei gewöhnlicher Temperatur; bis zur 

 Umwandlungstemperatur ist natürlich, wie bei den meisten organischen 

 Flüssigkeiten, eine beträchtliche Verkleinerung des Exponenten zu er- 

 warten. 



